— 3 - 



Da ich mir zu einem gewissen Zwecke fein zcrthcil- 

 les Kupfer zu verschaffen wünschte, so wandte ich hiezu 

 ein Verfahren an, welches gewissermassen das umgekehrte 

 des letztern ist. Auf folgende Art erreicht man sehr leicht 

 diesen Zweck. 



Kupfervitriol wird in seinem 8— lOfachen Gewichte 

 Wassers aufgelöst und diese Auflösung zum Sieden er- 

 hitzt. Alsdann legt man ein mit verdünnter Schwefelsäure 

 gut gereinigtes Eisenblech, sogenanntes Schwarzblech, 

 hinein und erhält die Flüssigkeit fortwährend im Kochen. 

 Sogleich bedeckt sich das Eisen mit einem lockern flockig 

 pulverigen Niederschlag von metallischem Kupfer. Nach 

 einigen Minuten nimmt man es aus der Flüssigkeit her- 

 aus und entfernt den auf dem Bleche haftenden Nieder- 

 schlag, indem man ihn mit einer Bürste in eine Schale 

 mit Wasser abreibt. Man taucht das Blech wieder in die 

 kochende Flüssigkeit und fährt so lange mit dieser Arbeit 

 fort, bis fast alles Kupfer ausgeschieden ist, welches man 

 aus der veränderten Farbe der Auflösung und aus dem 

 Umstände erkennt, dass der Niederschlag auf dem Eisen- 

 bleche geringer und weniger flockig zu erscheinen an- 

 fängt. Es ist nicht vortheilhaft, die Operation weiter fort- 

 zusetzen, d. h. so lange bis alles Kupfer abgeschieden ist. 

 Ist man auf jenem Punkte, der sehr bald erreicht ist, an- 

 gekommen, so enthält die Flüssigkeit nur sehr wenig 

 Kupfer mehr. Wollte man sie bis zu Ende führen, so 

 mengt sich in den Niederschlag etwas basisches Eisenoxyd- 

 salz ein, welches nachher wieder ausgezogen werden 

 muss. 



Das so erhaltene metallische Kupfer erscheint als ein 

 braunrother Schlamm. Um es vollkommen zu reinigen, 

 wird es mit Wasser, welches Vio Schwefelsäure enthält, 

 gekocht, dann ausgewaschen und möglichst schnell getrock- 



